sc,6 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 

 nois n'avoient plus la iVienie intenlite At couleur ; i!,'! finifioient par etre 

 plus ou moins verddtrcs ; £c que^uefois A'une- teinte bleue, & entin dun 

 blaiic tranl^iarent ; ce qui me tait croire que le phofphore fepare tres-bien 

 le fer de la platine, & c'tfl: a mon avis un des meiUeurs moyens pour Ten 

 depouiller entierenient. Conime je voyois que ce verre produit par la 

 conibuilion du phol'pliore , augmentoit en lail'on du terns aue la platine 

 pliolphoree avoit ete renue au teu fans la changer de vaiiTeau,& qu'enfin 

 en la couvrant toialement il la privoit du contad del'air, que je regardois 

 comn]e eiientielleinenc necefTaire pour que les dermcres portions de 

 phofpiiore puflent briiler ; j'ai cherche les moyens d'abforber I'acide 

 phofphorique A mefure qu'il (eroit procluitjles coupelles faites avec les 

 OS calcines qui ablorbtnt tres-bien le verre de plomb , m'onr para tres- 

 propres pour cet cbjet. Void le refulrar de I'experience que j'ai rentee : 

 un culot de platine phofphoree pefant douze onces cinq grcs, & qui etoit 

 Is pioJuit de douze onces de platine ordinaire ayant ete tenu a un feu 

 djux pendant douze heures fans entrer en tulion , ce culot s'eft convert 

 d'une eftlorefcence rougeatre , & fon poids a diminue d'un gros. Je I'ai 

 remis de nouveau au feu dans une coupelle , & j'ai donne alTez de feu 

 pour le faire entrer en fu(;on : je Tai enrrerenu tel pendant huit heures ; 

 ce culot a perdu quatfe gros de fon poids, il ne pefoit plus que douze 

 ■ onces, & la coupelle etoit penetree d'un verre qui la re.Tdoit rougearre. 

 ■j'ai reniis une troificme fois le culot au feu dans une nouvelle coupelle; 

 le feu a ete enrrerenu douze heures , & lorfque je Ten ai retire il ne pefoit 

 plus que onze onces rrois gros, & la coupelle eroit penetree d'un verre 

 d'un bleu verdarre. J'ai remis une qUJtrienie tt'ls la platine phofphoree au 

 ica , mais comnie elle etoit depouillee de la plus grande portion de 

 phofphore , elle n'entroir plus en fufion au nicme degre de feu , elle y a 

 ete expofee dans cet etat pendant dix heures, elle y a perdu trois gros , 

 de manicre qu'elle ne pelbit plus que onze onces. Elle avoit perdu le 

 coup-d'ofil bleuarre qu'elle avoir , lorfqu'elle eroit faturee de phofphore; 

 elle eroit. deveniie blanche, ayant repris la couleur propre a la platine. 

 f rappee a froid avec le niarreau , elle ne fe hrifoit point ^ & elle etoit 

 afTez malleable; elle pent audi etre lamiiiee a frnid; rrais f: on la fait 

 rougir & qu'on la frappe dans cet etar , elle fe brifs , & j'ai obferve qu'en 

 la faifant rougir immediatement fur les charbons , il s'en degageoit des 

 vapeurs blanches, preuve qu'elle contient encore un peu de phofphore: 

 ce font cesdernieres j)ortions qui tiennent fortenient a la plarine, & il 

 faut Ten depouiller entieremcnr, pour qu'on la puilTe travailler. Je fuis 

 perfuade que I'on y parviendfa par plulieurs moyens. Voici celui que 

 j'ai employe : apres avoir priv^ la platine phofphoree de la plus grande 

 parrie du phofphore, en la tenant au feu lur des coupelles, & I'avoir 

 amenee a ce point , pii on pent la faire rougir a un feu de forge , fans 

 qu'elle entre en fufron , je I'y ai tenue pendant quelques minutes, & je 



